2.5. Ensaio da aderência de eventuais revestimentos 2.5.1. Preparação da amostra Sobre uma área de 20 mm × 20 mm no revestimento da lente, talha-se, com auxílio de uma lâmina de barbear ou de uma agulha, um reticulado de quadrados com cerca de 2 mm × 2 mm. A pressão sobre a lâmina de barbear ou a agulha deve ser suficiente para cortar, pelo menos, o revestimento. 2.5.2. Descrição do ensaio Utilizar uma fita adesiva com força de aderência de 2 N/(cm de largura) ± 20 %, medida nas condições normalizadas que constam do apêndice 4 do presente anexo. A fita, com a largura mínima de 25 mm, deve ser comprimida durante pelo menos cinco minutos contra a superfície preparada em conformidade com o ponto 2.5.1 acima. Colocar em seguida uma carga na ponta da fita adesiva, de modo que a força de aderência à superfície considerada seja contrabalançada por uma força perpendicular a essa mesma superfície. A fita é então arrancada à velocidade constante de 1,5 ± 0,2 m/s. 2.5.3. Resultados Não pode verificar-se alteração notória na superfície reticulada. São toleradas alterações nas intersecções dos quadrados ou nas extremidades dos cortes, desde que a área alterada não exceda 15 % do reticulado. 2.6. Ensaios do sistema completo que comporta uma lente de plástico 2.6.1. Resistência à deterioração mecânica da superfície da lente 2.6.1.1. Ensaios A lente da amostra do sistema n.o 1 é submetida ao ensaio referido no ponto 2.4.1 acima. 2.6.1.2. Resultados Após o ensaio, os resultados das medições fotométricas num sistema ou numa ou várias partes do mesmo, efetuadas em conformidade com o presente regulamento, não deve ser superiores a 30 % dos valores-limite estabelecidos nos pontos B50L e HV, nem inferiores a 90 % do valor-limite fixado no ponto 75R, se for o caso. 2.6.2. Ensaio da aderência de eventuais revestimentos A lente da unidade de instalação n.o 2 é submetida ao ensaio descrito no ponto 2.5 acima. 3. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DA PRODUÇÃO